## Analisis Kuat Lentur Beton Agregat Daur Ulang Dengan
Komposisi 35%; 50% dan 100%
Maskura Sadila 1 Surya Bermansyah 2 Yunita Idris 3
1 Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia
2,3 Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia email : sadilamaskura@gmail.com

## Abstract
The use of large enough concrete for the development process resulted in the depletion of natural resources used as a concrete mixture. One way of preserving the environment in the field of construction is to use recycle concrete aggregates so as to minimize the use of natural aggregates. This study used K175 quality recycled concrete, with a maximum  fractional  /  crushing  size  of  31.5  mm.  The  quality  of  the  compressive  strength  plan  is  K300,  the  tensile strength  test  is  carried  out  on  a  53x15x15  cm3  beam,  tested  at  7,  14  and  28  days.  Variants  of  recycled  concrete aggregate compositions are 35%, 50% and 100% against natural aggregates. The beam test object is equipped with one deformation measuring device (transducer) comprising a vertical deformation meter connected to the data logger. The  result  obtained  from  this  research  is  the  value  of  tensile  strength  of  concrete  aggregate  recycled  lower  than concrete without recycled aggregate. The minimum decrease was seen in variant composition of 35% is 4% (<10%).
Keywords: Recycled Aggregate, Variant of Compotition, Flexural Tensile Strength, Concrete.

## Abstrak
Penggunaan beton yang cukup besar untuk proses pembangunan mengakibatkan berkurangnya sumber daya alam  yang  digunakan  sebagai  bahan  campuran  beton.  Salah  satu  cara  pelestarian  lingkungan  dalam  bidang konstruksi  ialah  dengan  menggunakan  agregat  beton  daur  ulang  (recycle  concrete  aggregate)  sehingga  dapat meminimalisir  penggunaan  agregat  natural.  Penelitian  ini  menggunakan  beton  daur  ulang  mutu  K175,  dengan ukuran pecahan/hancuran maksimum 31,5 mm. Mutu rencana kuat tekan adalah K300, pengujian kuat tarik lentur dilakukan pada balok 53x15x15 cm 3 , yang diuji pada umur 7, 14 dan 28 hari. Varian komposisi beton agregat daur ulang adalah 35%, 50% dan 100% terhadap agregat alam. Benda uji balok dilengkapi dengan satu peralatan ukur deformasi (transducer) yang terdiri dari pengukur deformasi vertikal yang disambungkan dengan data logger. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah nilai kuat tarik lentur beton agregat daur ulang lebih rendah daripada beton tanpa agregat daur ulang. Penurunan minimum terlihat pada varian komposisi 35% yaitu sebesar 4% (<10%).
Kata Kunci: Agregat Daur Ulang, Varian Komposisi, Kuat Tarik Lentur, Beton

## 1. Pendahuluan
Beton merupakan bahan konstruksi yang banyak digunakan  pada  pekerjaan    struktur  bangunan  di Indonesia, demikian pula halnya di Banda Aceh. Hal ini dikarenakan beton mempunyai kelebihan dibandingkan bahan-bahan lain.
Menurunkan ketergantungan  pada agregat  alami dengan  memanfaatkan  limbah bangunan adalah salah satu  cara  pelestarian  lingkungan  dalam  bidang konstruksi yaitu melakukan daur ulang beton ( recycled concrete), sehingga  sedikitnya  dapat  mengurangi penggunaan  berlebihan  agregat  alami. Recycled Concrete  Aggregate (RCA)  merupakan  campuran material  yang  didapatkan  dari  proses  daur  ulang material yang sudah tidak terpakai.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui kuat lentur beton yang diproduksi dengan
3  varian  komposisi,  masing-masing  variasi  komposisi memiliki  agregat  daur  ulang  sebesar  35%,  50%  dan 100%  dari  total  agregat  kasar  yang  dibutuhkan. Mix design beton  memakai  Faktor  Air  Semen  (FAS) rencana 0,4. Analisis yang diharapkan dalam penelitian ini  adalah  komposisi  agregat  daur  ulang  yang menghasilkan  kuat  lentur  maksimum  dan  diharapkan dapat  digunakan  sebagai  material  struktural  pada bangunan.  Batasan  penelitian  ini  dimulai  dari pemilihan agregat daur ulang, dari proses penghancuran  beton  bekas  atau  limbah  bangunan dengan  mutu  K-175  yang  ada  di  Laboratorium Konstruksi dan Bahan Bangunan Teknik Sipil Unsyiah, kemudian  diseleksi  saringan  untuk  mendapatkan gradasi  ukuran  butiran  agregat  daur  ulang  yang diinginkan.
Dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  beton agregat  daur  ulang  variasi  35%  dapat  menjadi alternatif agregat untuk beton struktural, karena selisih penurunan kuat tarik lenturnya masih <10%.

## 2. Tinjauan kepustakaan
Berikut uraian beberapa alasan teori dan rumus- rumus  yang  akan  digunakan  dalam  menyelesaikan masalah  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  yang dikutip dari beberapa literatur.

## 2.1 Beton
Menurut  Anonim[1],  beton  adalah  campuran antara Portland Cement atau semen hidraulik lainnya dengan  agregat  halus,  agregat  kasar,  dan  air,  dengan atau  tanpa  bahan  tambahan  yang  membentuk  massa padat.  Beton  disusun  dari  agregat  kasar  dan  agregat halus.

## 2.2 Agregat
Menurut  Anonim[1],  agregat  adalah  material yang  dipakai  bersama  dengan  suatu  media  pengikat untuk  pembentuk  beton,  yang  diantaranya  adalah pasir,  kerikil,  batu  pecah,  dimana  agregat  berfungsi sebagai  bahan  pengisi  dan  jumlahnya  sekitar  75% volume beton.

## 2.3 Agregat Kasar Daur Ulang
Menurut  Wulandarie[2],  agregat  kasar  dari limbah  beton  tentu  memiliki  kekuatan  yang  berbeda dengan  agregat  dari  alam,  karena  adanya  kandungan pasta  sekitar  25%  hingga  45%.  Beberapa  perbedaan kualitas, sifat-sifat fisik dan kimia agregat daur ulang tersebut menyebabkan perbedaan sifat-sifat (properties) meterial  beton  yang  dihasilkan.  Karena kualitas  agregat  daur  ulang  ini  tentunya  telah berkurang,  maka  perlu  adanya  pencampuran    antara agregat  daur  ulang  dengan  agregat  alam  untuk menghasilkan  beton  yang  mampu  memenuhi  target kekuatan  yang  direncanakan.  Untuk  mendapatkan beton sesuai dengan perencanaan, kandungan agregat kasar daur ulang tidak dapat terlalu dominan, dimana komposisi yang memungkinkan untuk target kekuatan terpenuhi adalah penggunaan agregat kasar daur ulang hingga 50%. Sehingga kandungan agregat daur ulang dapat digunakan hingga persentase 100%.

## 2.4 Gradasi
Menurut Pertiwie[3], gradasi  agregat  campuran yang  baik  kadang  sangat  sulit  didapatkan  langsung dari quarry .  Di  satu  sisi  pembuatan  beton mensyaratkan  workabilitas    yang    baik    dengan kandungan udara yang kecil tahan terhadap  segregasi, pengurangan  shrinkage  dan  mengurangi  efek  panas hidrasi.    Di    sisi    lain    adanya    kesulitan dalam mobilisasi agregat dari lokasi lain untuk memperoleh kombinasi agregat yang menerus.

## 2.5 Porositas
Menurut Sutapa[4],
Porositas dapat didefinisikan  sebagai perbandingan volume pori-pori (volume  yang  dapat  ditempati  oleh  fluida)  terhadap volume total beton. Ruang pori pada beton umumnya terjadi  akibat  kesalahan  dalam  pelaksanaan  dan pengecoran seperti, faktor air semen yang berpengaruh pada lekatan antara pasta semen dengan agregat,  besar  kecilnya  nilai  slump,  pemilihan  tipe susunan gradasi  agregat  gabungan,  maupun  terhadap lamanya pemadatan. Semakin tinggi tingkat kepadatan pada beton maka semakin besar mutu beton itu sendiri, sebaliknya  semakin  besar  porositas  beton,  maka kekuatan beton akan semakin kecil.

## 2.6 Densitas
Menurut Kadarningsih dkk[5], densitas adalah pengukuran  massa  setiap  satuan  volume  benda. Semakin  tinggi  densitas  (massa  jenis)  suatu  benda, maka semakin besar pula setiap volumenya. Sebuah benda  yang  memiliki  densitas  lebih  tinggi  akan memiliki volume yang lebih randah dari pada benda yang  bermassa  sama  yang  memiliki  densitas  yang lebih  rendah.  Untuk    pengukuran    densitas    batako menggunakan  metode  Archimedes   mengacu pada standard  ASTM  C  134-95  dan  dihitung  dengan persamaan berikut :
............. 1)
dengan : ρpc = densitas (gr/cm3) ms = massa sampel kering (gr) mb = massa sampel setelah direndam (gr) mg = massa sampel digantung didalam air (gr)
mk = massa kawat penggantung (gr) ρair = densitas air = 1 (gr/cm3)

## 2.7 Daya Serap Air ( Water Absorption )
Menurut Utama[6], persentase  berat  air  yang mampu    diserap    agregat    di    dalam    air    disebut serapan    air,  sedangkan  banyaknya  air  yang terkandung  dalam  agregat  disebut  kadar  air.  Besar kecilnya penyerapan air sangat dipengaruhi pori atau rongga  yang  terdapat  pada  beton.  Semakin  banyak pori  yang  terkandung  dalam  beton  maka  akan semakin besar pula penyerapan sehingga ketahanannya  akan  berkurang.  Pengaruh  rasio  yang terlalu  besar  dapat  menyebabkan  rongga,  karena terdapat  air  yang  tidak  bereaksi  dan  kemudian menguap  dan  meninggalkan  rongga.  Dan  dihitung dengan persamaan berikut:
............ 2)
dengan:
Wa = Water Absorption (%) Mk = Massa benda kering (gr) Mj = Massa benda dalam kondisi jenuh (gr)
2.8 Semen Portland (Portland Cement )
Portland  Cement merupakan  bahan  pengikat utama  untuk  adukan  beton  dan  pasangan  batu  yang digunakan  untuk  menyatukan  bahan  menjadi  satu kesatuan  yang  kuat.  Jenis  atau  tipe  semen  yang digunakan  merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  kuat  tekan  beton.  Menurut  ASTM C150[7], Portland  cement dibagi  menjadi  lima  tipe, yaitu :
1. Tipe  I (Ordinary  Portland  Cement) ,  semen untuk  pengunaan  umum,  tidak  memerlukan persyaratan khusus (panas hidrasi, ketahanan terhadap sulfat, kekuatan awal);
2. Tipe II (Moderate Sulphate Cement) , semen untuk  beton  yang  tahan  terhadap  sulfat sedang dan mempunyai panas hidrasi sedang;
3. Tipe  III (High  Early  Strength  Cement) , semen  untuk  beton  dengan  kekuatan  awal tinggi (cepat mengeras);
4. Tipe  IV (Low  Heat  of  Hydration  Cement) , semen  untuk  beton  yang  memerlukan  panas hidrasi  rendah,  dengan  kekuatan  awal rendah;
5. Tipe V (High Sulphate Resistance Cement) , semen untuk beton yang tahan terhadap kadar sulfat tinggi.

## 2.9 Mortar
Menurut  Anonim[8],  mortar  merupakan  suatu campuran  yang terdiri  dari  semen,  agregat  halus  dan air  baik  dalam  keadaan  dikeraskan  ataupun  tidak dikeraskan.  Kekuatan  tekan  mortar  adalah  gaya maksimum persatuan luas yang bekerja pada benda uji mortar. Peningkatan kekuatan mortar bisa didapatkan dengan mengurangi rasio air.

## 2.10 Faktor Air Semen (FAS)
Menurut  Mindess  dkk[ 9 ] ,   bila  faktor  air semen terlalu rendah,  maka  adukan beton sulit untuk dipadatkan. Dengan demikian ada suatu nilai faktor air semen optimum yang menghasilkan kuat tekan beton maksimum. Kepadatan adukan beton sangat mempengaruhi kuat tekan beton setelah mengeras.

## 2.11 Kuat Tarik Lentur Beton
Berdasarkan  SNI  Anonim[10],  kuat  lentur  pengujian beton dihitung dengan menggunakan rumus :
a. Untuk  pengujian  dimana  bidang  patah terletak di daerah pusat (daerah 1/3 jarak titik perletakan  bagian  tengah),  maka  kuat  lentur beton  dihitung  menurut  persamaan  sebagai berikut
...........................   3)
b. Untuk  pengujian  dimana  bidang  patah terletak di daerah pusat (daerah 1/3 jarak titik perletakan  bagian  tengah),  dan  jarak  antara titik pusat dan titik patah kurang dari 5% dari jarak antara titik perletakan maka kuat lentur beton  dihitung  menurut  persamaan  sebagai berikut.
...................... 4)
keterangan :
= Kuat lentur benda uji (MPa)
P =  Beban tertinggi yang terbaca pada mesin uji (ton)
a =  Jarak rata-rata antara tampang lintang patah dan tumpuan luar yang   yang terdekat, diukur pada
4 tempat pada sudut bentang
(mm)
L =  Jarak (bentang) antara dua garis perletakan (mm)
b = Lebar tampang lintang patah arah horizontal (mm) h =  Lebar tampang lintang patah
arah vertikal (mm)

## 2.12 Patahan Balok Beton
Menurut  Anonim[11],  patahan    terbentuk karena  adanya  gaya  tekan  dari  atas  dan  bawah  pada benda  uji  balok  beton.  Pada  saat  pengujian  dapat diamati  patahan  yang  terjadi  pada  masing-masing benda uji. Patahan beton dibedakan menjadi 3 jenis.

## 2.13 Analisis Data
Data  suatu  penelitian  dapat  dilihat  dari penyebaran  nilai  yang  didapat  dari  pemeriksaan, menurut  anonim  (1979  :  39).  Baik  tidaknya penyebaran  data  dapat  ditinjau  terhadap  simpangan baku (standar deviasi = S) hasil yang diperoleh, yang didapat  dari  hasil  pemeriksaan  sifat-sifat  mekanis benda uji.  Semakin kecil standar deviasi yang timbul, maka  akan  baik  pula  mutu  pelaksanaan  penelitian. Besarnya standar deviasi dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
  1 2 1      n X X S n i i ......................................  5) n X X n i i    1 ....................................................  6)
dimana :
S   = standar deviasi (kg/cm 2 );
X i = besarnya data ke-i (kg/cm 2 );
X = nilai rata - rata dari benda uji (kg/cm 2 );
n   = jumlah benda uji.
Klasifikasi mutu pelaksanaan untuk pekerjaan penelitian di laboratorium  menurut Troxell (1968 : 402) adalah:
CV  5%
 sangat baik; 5%  CV  7%  baik;
7%  CV  10 %
 sedang; dan CV  10 %  kurang baik. % 100   X S
CV .................................  7) dimana :
CV =  koefisien ragam sampel (%);
S
=  deviasi standar (kg/cm 2 ) ; dan
X
=  data rata - rata (kg/cm 2 ). 3. Metode Penelitian

## 3.1 Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboraturium Konstruksi  dan  Bahan  Bangunan  Teknik  Sipil Universitas  Syiah  Kuala,  Darussalam,  Banda  Aceh. Penelitian  dilakukan  selama  2  bulan,  terhitung  dari penyiapan alat dan bahan hingga pengujian kuat lentur beton.

## 3.2 Sumber Data
Data  untuk  mendukung  penelitian  ini  diperoleh dari berbagai pengujian yang dilakukan di laboratorium  seperti  data  kuat  tekan  beton  yang digunakan  sebagai  agregat  beton  daur  ulang,  data pemeriksaan  berat  jenis  agregat  dan  absorsi  agregat daur  ulang,  data  pemeriksaan  berat  volume,  jenis agregat,  gradasi  butiran,  hasil-hasil  penelitian terdahulu  dan  studi  literatur  lainnya  sebagai  sumber data.

## 3.3 Peralatan yang Digunakan
Peralatan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  untuk pemeriksaan sifat fisis dan pengecoran beton meliputi:
1. Timbangan;
2. Satu set saringan;
3. Gelas ukur berbagai ukuran;
4. Oven;
5. Mesin pengaduk beton berkapasitas 90 liter ( molen );
6. Peralatan pengukuran slump (kerucut Abram’s);
7. Palu karet;
8. Gerobak sorong;
9. Cetakan  benda  uji  balok  ukuran. Panjang 53x tinggi 15x lebar 15cm (SNI 4431:2011)
Peralatan yang digunakan untuk pengujian benda uji meliputi:
1. Portable data logger
2. Frame load
3. Tranducers
4. Load cell
5. Jack load

## 3.4 Material yang Digunakan
Material  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi:
1. Semen Portland (PC) tipe I;
2. Agregat halus;
3. Agregat kasar alami;
4. Agregat kasar daur ulang;
5. Air;

## 3.5 Prosedur Penelitian
Prosedur  penelitian  meliputi  persiapan  material dan  peralatan,  pemeriksaan  sifat  fisis  agregat, perencanaan  campuran  beton,  pembuatan  benda  uji, perawatan  benda  uji,  serta  pengujian  benda  uji. Pengujian benda uji masing-masing dilakukan setelah umur beton mencapai 7, 14 dan 28 hari.

## Gambar 1 Grafik Gradasi Campuran

## 3.6 Pengujian Kuat Lentur Beton
Metode  yang  digunakan  untuk  pengujian  kuat lentur beton normal dengan dua titik pembebanan ini adalah  metode  SNI  4431;2011.  Pengujian  dilakukan pada benda uji balok dengan ukuran panjang 53 cm x tinggi 15 cm x lebar 15 cm, dengan benda uji berumur 7  hari,  14  hari,  dan  28  hari  dan  kuat  lentur  rencana K175.

## 3.7 Analisis Data
Hasil  pengujian  berupa  data  pembebanan  dari masing  –  masing  benda  uji  yang  ditampilkan  dalam grafik  kuat  lentur  untuk setiap  variasinya.  Data  ini kemudian  dianalisis  berdasarkan  dasar  literatur yang ada sehingga tujuan penelitian dapat diperoleh.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1.1 Hasil Pengujian Kuat Tarik Lentur

## Beton

## Gambar 2 Patahan Balok Pasca Pengujian
Gambar 3 Permukaan pada Bagian Patahan Beton
Tabel 1 Hasil Pengujian Kuat Lentur Beton Umur 7 Hari.
Umur Pengujian Variasi Agregat Daur Ulang Kuat Tarik Lentur (Mpa) Kuat Tarik Lentur rata- rata (Mpa) (xi-x) (xi-x)2 S CV (%) Klasifikasi 3,21 0,29 0,09 2,81 -0,12 0,01 2,74 -0,18 0,03 2,67 -0,15 0,02 2,74 -0,09 0,01 3,07 0,24 0,06 3,15 0,2169 0,05 2,81 -0,1243 0,02 2,84 -0,0927 0,01
2,72
0,1143 0,01
2,58
-0,0317 0,00 2,53 -0,0827 0,01 6,419
3,920 Sedang Sedang Baik Sangat Baik 7 Hari 0% 2,92 35% 2,83 50% 2,94 100% 2,61
0,256
0,212
0,189 0,102 8,755 7,491
Tabel 2 Hasil Pengujian Kuat Lentur Beton Umur 14 dan 28 Hari.
Dari Tabel 1 dan 2 dapat dilihat bahwa hasil kuat tarik  lentur  yang  tertinggi  tetap  dimiliki  oleh  beton tanpa agregat daur ulang, saat umur beton mencapai 7 hari, 14 hari dan 28 hari.

## Gambar 4 Grafik Perbandingan Kuat Lentur Umur 28 Hari
Dari  grafik  4.5  dapat  dilihat  bahwa  kuat  tarik lentur  terendah  pada  umur  28  hari  adalah  beton agregat  daur  ulang  variasi  50%  yaitu  sebesar  3,58 Mpa. Dan kuat tarik lentur tertinggi terlihat pada beton tanpa  agregat  daur  ulang  (0%)  pada  umur  28  hari sebesar  4,43  Mpa,  nilai  kuat  tarik  lentur  ini  sedikit lebih tinggi dari beton agregat daur ulang. Sedangkan pada beton agregat daur ulang variasi 35% nilai kuat tarik  lentur  sedikit  lebih  rendah  dari  beton  tanpa campuran  agregat  daur  ulang,  nilai  kuat  tarik  lentur menjadi 4,25 Mpa. Nilai kuat tarik lentur pada beton yang  menggunakan  agregat  kasar  daur  ulang  variasi 100% terlihat mengalami sedikit kenaikan dari variasi benton agregat daur ulang 50%.

## 4.2 Deformasi Hasil Pengujian Kuat Tarik

## Lentur

## Gambar 5 Grafik Perbandingan Deformasi 28 Hari
Dari grafik 2 dapat dilihat bahwa nilai deformasi rata-rata  tertinggi  terdapat  pada  varian  35%  yaitu sebesar  0,53  mm,  dan  nilai  deformasi  rata-rata terendah terdapat pada varian 100% yaitu sebesar 0,4 mm.

## 4.3 Analisa Data
Hasil pengujian kuat lentur beton dengan variasi agregat daur ulang 35%, 50% dan 100% pada umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari kemudian dilakukan seleksi data  dengan  evaluasi  secara  terhadap  data  yang diperoleh.

## 4.4 Pembahasan
Mortar  yang  terdapat  pada  agregat  daur  ulang mempengaruhi  nilai  kuat  tarik  lentur  karena  terdapat retakan kecil dan pori–pori udara, memiliki daya serap air  yang  sangat  tinggi  serta  mempengaruhi  lekatan antara  pasta  semen  dan  agregat.  Hal  ini  membuat variasi  agregat  daur  ulang  mempengaruhi  nilai  kuat tarik lentur beton.  Retakan  kecil dan pori–pori udara dapat dilihat pada gambar 4.
Umur Pengujian Variasi Agregat Daur Ulang Kuat Tarik Lentur (Mpa) Kuat Tarik Lentur rata- rata (Mpa) (xi-x) (xi-x)2 S CV (%) Klasifikasi 3,77 0,29 0,08 3,50 0,02 0,00 3,17 -0,31 0,10 3,41 -0,02 0,00 3,59 0,17 0,03 3,27 -0,15 0,02 3,15 0,01 0,00 2,85 -0,30 0,09 3,43 0,29 0,08 2,91 -0,06 0,00 3,12 0,15 0,02 2,88 -0,09 0,01
4,80 0,37 0,14 4,19 -0,24 0,06 4,30 -0,13 0,02 4,37 0,12 0,02 4,32 0,08 0,01 4,05 -0,20 0,04 3,73 0,15 0,02 3,54 -0,03 0,00 3,46 -0,12 0,01 3,55 -0,16 0,02 3,66 -0,04 0,00 3,91 0,20 0,04
Sangat Baik
Sangat Baik Sangat Baik 0,063 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 14 Hari
0% 3,48 0,041 1,180
50% 3,14 0,000 0,002
35% 3,42 0,000 0,004 100% 2,97 0,002 28 Hari
0% 4,43 0,069 1,566
100% 3,71 0,012 0,332
35% 4,25 0,008 0,178
Sangat Baik
50% 3,58 0,012 0,327 Sangat Baik

## Gambar 6 Pori pada patahan beton
Penggunaan agregat kasar daur ulang dari limbah beton  sangat    mempengaruhi  nilai  kuat  tarik  lentur, pada umur 14 hari kecendrungan penurunan nilai kuat lentur  adalah  1,44%  pada  variasi  35%,  9,17%  pada variasi  50%  dan  14,66%  pada  variasi  100%. Sedangkan  pada  umur  28  hari  trend  penurunan  kuat lentur menjadi 4,10% pada variasi 35%, 19,19% pada variasi 50% dan 16,25% pada variasi 100%.
Beton agregat daur ulang  yang  telah di uji  kuat tarik  lentur  mengalami  deformasi  dimana  hasil deformasi  pada  balok  menunjukkan  bahwa  beton agregat  daur  ulang  varian  komposisi  35%  memiliki nilai  deformasi  rata-rata  tertinggi  yaitu  sebesar  0,53 mm.  Sedangkan  untuk  nilai  deformasi  rata-rata terendah  terdapat  pada  varian  komposisi  100%  yaitu sebesar  0,4  mm,  dan  pada  varian  komposisi  50% memiliki  nilai  deformasi  rata-rata  yang  tidak  jauh berbeda dari varian 100% yaitu 0,44 mm.

## 5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil pengolahan dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

## 5.1 Kesimpulan
Capaian  nilai  kuat  tarik  lentur  beton  variasi  35, 50  dan  100%  lebih  rendah  daripada  beton  agregat normal (0%). Hal ini disebabkan bahan baku agregat daur  ulang  dengan  mutu  K-175  memberikan  kinerja yang kurang baik daripada agregat alam . Pola retak menunjukkan  agregat  daur  ulang  turut mengalami keretakan pada beban maksimum. Secara umum kuat lentur  beton  daur  ulang  lebih  rendah  daripada  beton tanpa  agregat  daur  ulang.  Penurunan  paling  rendah terlihat pada komposisi 35% yaitu sebesar 4% (<10%).

## 5.2 Saran
Melakukan  penambahan  faktor  benda  uji  lebih dari  28  hari  untuk  pengujian  kuat  tarik  lentur  dan penambahan  pengujian  kuat  tarik  lentur.  Melakukan penelitian  lebih  lanjut  mengenai  beton  daur  ulang, misalnya  dengan  menambahkan  variasi  komposisi campuran beton, serta menambah variasi dari jumlah benda uji.

## 6. Daftar pustaka
[1]  SNI 2002, SNI-03-2847-2002, Pengertian Beton dan Agregat , Jakarta.
[2]  Wulandarie, A., 2008, Studi Perilaku Kuat
Tekan dan Kuat Tarik Belah Pada Beton dengan Menggunakan  Agregat  Daur  Ulang ,  (Tugas
Akhir),  Fakultas  Teknik  Universitas  Indonesia, Jakarta.
[3]  Pertiwi,  N.,  2014 ,  Pengaruh  Gradasi  Agregat Terhadap  Sipil  dan  Perencanaan,  Jurusan Pendidikan  Teknik  Sipil  dan  Perencanaan , Universitas  Negeri  Makassar,    Vol.  12  No.1, Makassar.
[4]  Sutapa, G., A., A., 2011 Porositas, Kuat Tekan  dan  Kuat  Tarik  Belah  Beton  dengan Agregat  Kasar  Batu  Pecah  Pasca  Dibakar , Jurusan Teknik Sipil Universitas Uadayana, Vol. 15, No. 1, Denpasar.
[5]  Kadarningsih, R., dan Utama, A., K., 2012, Karakteristik  Batako  Styrofoam  sebagai  Bahan Konstruksi  Dinding ,  Jurusan  Teknik  Sipil Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.
[6]  ASTM 2004, ASTM C150,  “ Annual Book of ASTM Standart 2004”, section 4, Vol. 04. 02 Concrete and Aggregates, International Standart” , America.
[7]  Mindess, S., Young, J. F.,  dan Darwin, D., 2003 Concrete, Two Edition , U.S.A.
[8]  SNI 2011, SNI 4431-2011, Cara Uji
Kuat  Tekan  Beton  Normal  dengan  Dua  Titik Pembebanan , Jakarta.